3o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



On remarque de plus que les ordonnées des courbes en p sont nelte- 

 menl projDortionnelles à 21, 35 et 53, et cela pour toutes les valeurs du champ, 

 comme on en peut juger par le Tableau suivant : 



H= 5000. 7500. 10000. 12500. 15000. 17500. 20000. 

 — =o,33 0,43 0,52 o,58 o,65 0,69 0,71 



^~r=zo,'à5 o,[\i 0,52 o,58 0,64 0,68 0,71 



p-^r:ro,34 o,43 o,5i o,58 0,65 0,70 0,75 



Les différences entre ces nombres 21, 35, 53 et les épaisseurs mesurées 

 par transparence, à savoir i\^-^, 3%^"^ et f^']^^, sont nettement inférieures aux 

 erreurs que comporte l'emploi de celte dernière méthode. Nous adopte- 

 rons par suite i\^'^-, "^3^^ et 53!^^^' comme épaisseurs vraies des pellicules a, 

 d et c. On peut juger, d'après la concordance des résultats indiqués au 

 Tableau ci-dessus, que la mesure des pouvoirs rotatoires magnétiques 

 permet, avec plus de précision que celle des transparences, l'évaluation 

 des épaisseurs. 



On peut encore déduire des Tableaux que nous venons de donner les 

 conséquences suivantes : 



1° L'ellipticité ^ = lang<p ne croît pas proportionnellement au champ H. 



P 



Comme la rotation magnétique p, elle tend nettement vers une limite qui 

 paraît devoir être atteinte, pour p comme pour <p, au voisinage de H = 3oooo. 



Qp (p varie très peu, à champ égal, avec l'épaisseur de la lame traversée; 

 il paraît cependant un peu plus grand pour les lames plus épaisses. En 

 tout cas, il reste acquis que l'ellipticité de la lumière transmise est un phé- 

 nomène d'origine superficielle, tandis que la rotation p varie comme 

 l'épaisseur : toutefois ces deux effets semblent liés l'un avec l'aulre et 

 avec l'état magnétique du fer. Ce résultat est favorable aux vues théoriques 

 de Righi, qui considère l'ellipticité de la lumière transmise comme due à 

 l'inégalité des pouvoirs réflecteurs des deux circulaires inverses qui se pro- 

 pagent dans la lame. 



3" Le fer ionoplaslique paraît avoir sensiblement le même pouvoir rota- 

 toire maximum que le fer obtenu par électrolyse (200000** pour i*^'" d'épais- 

 seur et pour la lumière jaune); mais il n'atteint pas ce maximum aussi vite : 

 alors que, d'après Kundt, le fer galvanoplaslique fournit des valeurs inva- 

 riables de p à partir de H = 20000. Toutes nos expériences ont manifesté 



